철광석 의 환원 특성 을 파악 하 기 위하 여 열 분 석기 를 이용 하 여 환원 실험 을 수행 하 였 다 . 개략 적 인 환원 특성 을 파악 하 기 위하 여 10 g 의 철광석 시료 를 열 분 석기 에 장입 하 고 온도 를 승 온 하 는 과정 에서 는 질소 를 투입 하 고 800 ℃ 로 가열 하 였 다 . 철광석 시료 로 는 Mt . Newman , Iscor ore 및 캐나다 IOC 펠릿 의 3 가지 종류 를 사용 하 였 다 . 한편 , 환원 가스 ( 부피 비로 CO 70 %, H 2 25 %, CO 2 5 %) 는 800 ℃ 로 예열 하 여 상기 각각 의 철광석 시료 에 분당 1 리터 주입 하 면서 반응 시간 에 따른 환원 율 을 조사 하 였 다 . 이때 환원 율 은 철광석 에서 산소 의 이탈 에 따른 질량 감소 를 측정 하 여 계산 하 였 다 . 반응 온도 를 800 ℃ 로 유지 한 후 시간 경과 에 따라 환원 이 진행 되 는 데 반응 시간 10 분 경과 후 시험 용 철광석 Mt . Newman 은 38 %, Iscor ore 는 27 %, 캐나다 IOC 펠릿 은 종류 에 따라 45 - 66 % 의 환원 율 을 나타내 었 다 .